— 584 — 
Azione, sul piombo metallico dell’acqua distillata pura e neutra contenente 
dederminate quantità di elettroliti, all’aria ed in ambiente incompleta- 
mente privo di ossigeno. 
Soluzione 0,25%, di nitrato di potassio all'aria. — In un Becher di vetro 
di Iena, di 400 cme. di capacità, si mettevano100 cme. di soluzione di nitrato di po- 
tassio, ed in questa si immergeva una lamina di piombo, tersa. 
Il Becher, posto nell'ambiente alla luce diffusa, si copriva con carta da filtro 
e si lasciava così per il tempo stabilito. 
Dopo 12 o 24 ore si vedeva la parte immersa della lamina coperta di una 
patina bianca cristallina, talvolta spessa, talvolta esile, anche in esperienze fatte 
apparentemente nelle identiche condizioni, e l’acqua perfettamente limpida e non 
contenente affatto piombo, esaminata coi reattivi, acido solfidrico ed acido solforico, 
senza filtrarla. 
La determinazione del piombo corroso è stata fatta, distaccando accuratamente 
la patina con una barba di penna e strofinando con questa nel miglior modo la 
lamina, tenuta sempre immersa nella soluzione; e si lavava finalmente e rapidamente 
con un getto sottile di acqua distillata, 
I risultati di queste determinazioni sono raccolti nella seguente tabella : 
Soluzione di nitrato di potassio 0,25 °/, cme. 100 
Superficie di piombo immersa . . . cm. 33,04 
Piombo in soluzione nel liquido . . . 0 
Durata della Piombo corroso 
Piombo corroso 
immersione in in un’ora 
ore gm. gm. 
24 0,0126 0,00052 
48 0,0531 0,00110 
144 0,2693 0,00187 
Dai quali apparisce che la corrosione aumenta col tempo, sebbene non propor- 
zionalmente a questo. 
Per la qual cosa, acquista valore la supposizione fatta per spiegare l'arresto 
della corrosione con acqua distillata, perchè, in questo caso, l’ossido idrato non passa 
affatto in soluzione e perciò l'acqua è sempre in grado di agire come nel momento 
iniziale. 
Però, se si spiega la continuità dell’azione, non si spiega l'aumento dell’azione 
stessa, a meno che non si ammetta che il nitrato disciolto pigli parte alla reazione 
tra l’acqua ed il piombo, e piano piano si elimini, avvicinandosi così la soluzione 
all'acqua distillata ed alle proprietà corrodenti di questa. 
